ôiS CoQi'ii.HAT. — Cours élémentaire sur ta fabrication, 



de 18 à 39 p. »/., d'aliiininc 

 iG à 07 [j. "/„ <'e silice 

 6 à 19 p. "/„ dV'aii. 



Dans son élat de pureté l'argile est infiisilile et indcconiposable 

 aux plus hautes températures que nous pouvons produire dans les 

 usines. 



Mais elle contient ordinairement des matières étrangères , telles 

 que des débris de rocher feld-spathiques , du quartz, des pyrites , 

 du carbonate de chaux , de la potasse, des traces de substances or- 

 ganiques , de la silice libre, des oxides métalliques, etc. Une partie 

 de ces substances , princii)alement les sels calcaires , la potasse , les 

 oxides métalliques rendent l'argile fusible. 



L'argile pure est éminemment plastique : elle se délaie dans l'eau 

 et forme pâle avec elle. Lorsque la pâte est suffisamment épaisse 

 elle est très-liante. L'argile se durcit par la dessication : la chaleur 

 lui fait perdre de plus en plus l'humidité qu'elle contient et lui 

 fait gagner une dureté de plus en plus grande. L'argile calcinée 

 fait feu sous le briquet : elle prend un retrait qui devient considé- 

 rable à mesure que la température augmente : elle résiste à une 

 température de 129° du pyromètre de Wedgwood. 



Tant que le degré de chaleur communiqué à l'argile n'est pas 

 très-grand , elle continue de jouir de la propriété de se délayer 

 dans l'eau et de faire pâte avec elle : mais elle perd entièrement 

 cette faculté lorsqu'elle a été échauflce à un haut degré de tempé- 

 rature. 



D'après ce qui précède , on voit que , sauf quelques inconvé- 

 nients , l'argile possède les qualités désirables de la matière à mou- 

 ler. Les préparations qu'on lui fait subir ont pour but de remédier 

 au retrait , d'augmenter le liant et de faire évaporer l'humidité. 



Il y a de plus certaines précautions à prendre pour procurer aux 

 moules la résistance nécessaire. Nous indiquerons en leur lieu les 

 diverses manipulations à faire subir à l'argile. 



Choix de l' argile. 



L'argile doit être réfractaire , pour cela elle ne doit contenir que 

 peu d'oxidcs métalliques, et pointde sels calcaires ou de pyrites. L'ar- 

 gile employée à la fonderie de Liège contient une certaine quantiié 

 de sable , ce qui en diminue le retrait et dispense d'en ajouter. 

 Lorsque l'argile est presque pure , telle que la terre de jnpc, il est 



\ 



